Einzelne Mineralien. 



-19- 



isotrop ; von zahlreichen kleinen runden Bläschen durchsetzt. Die Wolkonskoite 

 sind Mineralgele. Das Mineral nimmt aus der Luft etwas Wasser auf, die Menge 

 (1,08^0 in den ersten 12 Stmiden bis 0,49% in 48 Stunden) abhängig vom 

 Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Im Wasser wurde bei einem Versuch 17,22% 

 HgO aufgenommen und später in 10 Stunden wieder aUes abgegeben. Im 

 Exsikkator wurde bis zur Gewichtskonstanz von der lufttrockenen Substanz 

 in 21 Stunden 11,99% HgO ausgezogen. Über 100° wurde der allmähliche 

 Wasserverlust einer Probe mit im ganzen 21,82% H2O, die im Exsikkator 

 11,08% H2O abgegeben hatte, bestimmt und die letzten Reste durch Erhitzen 

 über dem Bunsenbrenner ausgetrieben. Dabei wurde ermittelt, daß zwischen 

 160" und 190" der Wasserverlust aufhört. Verf. betrachtet daher das zwischen 

 100" und 160" entweichende Wasser (15,17%) als Adsorptionswasser, das über 

 190" abgegebene (6,65 °o) als chemisch gebunden. Über 190" wird die bis dahin 

 grüne Substanz braunschwarz und man kann mit aus über 190" erhitzter Sub- 

 stanz Ca- und Mg-Chromat in ziemlicher Menge auslaugen, nicht aber aus der 

 nicht über 160" erhitzten, so daß bei 190" eine Zerstörung des chemischen Baus 

 eintreten muß. 



Von Säuren und Alkalien wird Wolkonskoit auch in der Hitze nicht an- 

 gegriffen. Die Analyse ergab die Zahlen unter I (Perm) und II (Echinovka): 





1. 



IL 



IIL 



IV. 



SiOa 



. 36,04 



37,14 



42,30 



37,11 



Cr,03 



. 24,79 



22,77 



19,34 



22,54 



A1,0, . .... 



• 0,63 



4,33 



4,38 . 



5,88 



Fe^Og 



. 4,60 



2,13 



2,21 





FeO 



. 4.65 



3,46 





2,44 



CaO 



. '^,33 



2,77 



4,92 



30,34 



MgO 



. 4,88 



4,09 



1,60 



1,10 



H2 über 160" . 



. 6,65 



7,38 



7,36 



} 1,01 



HjO bis 160" . 



. 15,17 



15,53 



18,18 





99,74 



99,60 



100,29 1 



100,42 



III. gibt die Zusammensetzimg des als feinfaserig und doppeitbrechend 

 beschriebenen Wolkonskoits von Uchtym nach Karpow (dies. Jahrb. 1903. 

 II. -177-). Daraus kann man die Formel: (H2, Mg, Fe, Ca)3 (Cr, Fe, Al)2 SigOig 

 ableiten. Auffallend ist die große ÄhnHchkeit mit Uwarowit (vergl. IV. Uwarowit 

 von Bissersk nach Komonen), der Unterschied besteht wesentlich nur darin, 

 daß Wolkonskoit wenig CaO und viel HgO enthält, während es bei dem Uwaro- 

 wit umgekehrt ist. 



Aus Natronwasserglas und grünem Chromchlorid kann man durch Zu- 

 sammenrühren der verdünnten Lösungen ein Chromkieseisäuregel herstellen, 

 dessen Eigenschaften denen des natürlichen Wolkonskoits sehr ähnlich sind. 

 Die Zusammensetzung ist gegeben durch die Formel: HiQCr4Si7 028, woraus 

 Verf. folgende Zusammensetzung ableitet: 



1 Im Original steht 99,39. 



b* 



